4<:)8 MÉMOIRE SUR LES ÉCLATEMENTS DES CANONSj ETC. 



On voit ici encore que la ténacité des fontes à canons est doublé 

 de celle d'autrefois en fonte ordinaire^ maintenant qu'on les fait de la 

 meilleure fonte; ténacité comparable à celles de nos fontes^ autant qu'aux 

 fontes américaines ; et supérieure aussi à la ténacité du bronze à canon, 

 trouvée ici de aS kilogr. , un peu plus de aS kilogr. généralement admis. 



§ 36. MoNGE proposa dans son temps comme limite inférieure la 

 cliarge de iSgS livrea pour l'essai des barreaux à la flexion, fait de la ma- 

 nière dont l'avait introduit à la fonderie de Ruelle en Franco M. Gazerak, 

 qui rapporto que la meilleure fonte d'alors avait soutenu la cliarge 

 de 20 2 1 livres. 



En 1817, d'après la méme épreuve, à la fonderie de Liége, on est 

 arrivé jusqu'à la cliarge de 2419. Ainsi ces ténacités transversales de 

 i5g8, 2025 et 2410 déduites à la flexion, traduites en kilogrammes par 

 inillimèti'e superficiel d'après les données consignées dans le Traité du 

 célèbre Mokce, résultent de 17'', 36 et 23'', 44 ^t 28'', i5: lesquelles 

 comparées aux ténacités américaines susdites , transversales de méme 

 entendement, montrent le progrès continuai que la metallurgie de la 

 fonte de fer à canon a fait, cotte dernière ténacité transversale pouvant 

 correspondre à 18'' de ténacité longitudinale. 



Mais hàtons-nous de rappeler que la seule ténacité ne peut pas 

 ètre prise pour niesure, ni mème pour comparaison de la capacité 

 de travail des fontes ; cette ténacité pour une pièce de 8 longue qiii 

 a seulement soutenu 54 coups, dans l'épreuve , était de 28 kilogr. ; 

 tandis qu'après aA^oir augmenté la proportion des fontes grises en 

 réduisant celle des fontes nerveuses belges plus dures, la pièce de 8 

 en soutint 56 coups, quoique la ténacité de cette pièce ne fùt que 

 de 21 kilogrammes. 



On trouve la ténacité du bronze à canon de 23 à 25 kilogr., téna- 

 cité très-inférieure à celle des meilleures fontes américaines et des nòtres; 

 tandis que les canons en bronze sont encore les plus resistali ts à la 

 rupture ; mais l'anomalie disparatt lorsqu'on ne se trompe pas en faisant 

 ces mesures. 



La ténacité du bronze par millimètre carré de la table A du 

 Ménioire i863 a été déduite de l'essai à la flexion d'après la rèsistance 

 a la compression trouvée de 17 kilogr. Cette ténacité de 42 kilogr. paralt 

 exagérée en comparaison de celle de 23 kilogr. déduite des essais à la 

 traction directe. Cette méthode plus directe d'expérimentation, si elle 



